b"\n_START_ARTICLE_\nProva ultrasonica (calcestruzzo)\n_START_SECTION_\nPrincipio di funzionamento\n_START_PARAGRAPH_\nUn trasduttore elettroacustico, poggiato sulla superficie del calcestruzzo da indagare, emette un treno di onde, il quale dopo aver attraversato lo spessore noto di calcestruzzo, viene convertito in segnale elettrico da un secondo trasduttore poggiato sulla superficie opposta e dei circuiti di temporizzazione elettronica consentono di calcolare il tempo di transito delle onde nel materiale._NEWLINE_Il valore della velocit\xc3\xa0 delle onde V\xe2\x82\x9a viene calcolato misurando il tempo t che le onde emesse dalla sonda emittente impiegano ad arrivare a quella ricevente._NEWLINE_Per la trasmissione diretta e semidiretta vale la formula: V_{p} = \\frac{L}{t} dove L \xc3\xa8 la distanza tra le due sonde.\n_START_SECTION_\nPreparazione\n_START_PARAGRAPH_\nLa prova va eseguito su superfici grezze pertanto prive di intonaco o altro materiale, lontano da zone in cui il conglomerato \xc3\xa8 ammalorato e possibilmente in zone di calcestruzzo prive di armatura; in quest'ultimo caso sarebbe necessario ricorrere ad una prova pacometrica preliminare per individuare la posizione dei tondini di acciaio._NEWLINE_Se la superficie del calcestruzzo dovesse essere eccessivamente ruvida o irregolare \xc3\xa8 necessario procedere ad una levigatura_NEWLINE_Per avere buoni risultati \xc3\xa8 necessario un buon accoppiamento acustico tra il calcestruzzo e i trasduttori._NEWLINE_A tal fine si pu\xc3\xb2 utilizzare tra la superficie del calcestruzzo e quella delle sonde della pasta di caolino/glicerina o del grasso.\n_START_SECTION_\nCampo di frequenze\n_START_PARAGRAPH_\nIl campo di frequenze pi\xc3\xb9 utilizzato \xc3\xa8 quello compreso tra 40\xe2\x80\x9360\xc2\xa0kHz anche se di norma per piccole distanze (< 50\xc2\xa0mm) \xc3\xa8 preferibile utilizzare onde di frequenza compresa tra 60 e 200\xc2\xa0kHz mentre per distanze maggiori (fino a 15 m) onde con frequenze comprese tra 10 e 40\xc2\xa0kHz."